1558 
eontacttweeliiigeii naar 110. Analoog aan vele andere stoffen is het 
tweelingvlak levens glijdingsvlak, zooals zich uit bij den overgang 
in de roode modificatie: II. 
t 
Tikt men een prismavlak voorzichtig aan met een praepareernaald, 
zoo wordt dit \lak snel rood, zonder dat liet verband verbroken 
wordt. Bij kamertemperatuur stuit dit omzetten vaak op een der 
schijfjes van het pakket, zoodra dit uit den parallelen stand wijkt. 
De voortplantingssnelheid van deze evenwichtsverstoring toont een 
masiinumwaarde volgens, een minimum normaal op het prisma 
\lak. Het storingsfront blijft daarbij evenwijdig met het prismavlak, 
en eerst na vele seconden is het kristal, dat bij zwakke vergroo- 
ting onder de microscoop wordt bezichtigd, geheel rood geworden, 
zonder dat de omtrek daaronder geleden heeft. Hiermede is aange- 
toond dat het moleculairvolume der modificaties I en H nagenoeg 
gelijk is. Tikt men tegen een der hoekpunten der gele ruitjes, dus 
stoort men twee prismavlakken gelijktijdig, dan verbreeden zich 
twee roode zoomen over het kristal. De voortplantingssnelheid van 
dit verschijnsel is kenmerkend voor de substantie, en onafhankelijk 
van de door den stoot toegevOerde energie. Vermoedelijk is zij een 
functie van de temperatuur. Slechts éénmaal zag ik het vrije einde 
van een kristal op de aangegeven wijze omzwikken en daarmede 
was het glijdingskarakter van deze storing bewezen. 
Snel nitgeschoten individuen zijn langgestrekt volgens een der 
ribben 110 /\ 001, doch verliezen bij het rood worden evenmin hun 
verband, krullen slechts lintvormig, doordat de glijding ongelijktijdig 
inzet voor de verschillende punten van deze kristallen. 
Het verschijnsel moet deeltje voor deeltje verloopen, zonder dat 
deze deeltjes buiten elkanders aantrekkingssfeer treden, daar anders de 
dampkringslucht zou binnendringen en een scheiding voltooid ware. 
Het optisch assenvlak der kristallen is brachypinacoidaal gericht, 
de stompe bisectrix verticaal. Optisch negatief. 
Sterke absorbtie in de richting van de crjstallographische c-as, 
terwijl zich bij een te kort aan jodium ook op 001 een absorbtie- 
verschil kenbaar maakt. 
De kleur stijgt zeer geleidelijk met de tem]>eratuur, en vanaf 
c.a. 240° ontstaan pilmair oranje ki-istallen, die door de temperatuur 
te regelen, zonder de geringste deformatie herliaaldelijk hun tint 
